788 



des Xanthophyllits aus. während ich einzelne Bestandteile con- 

 trolirte, besonders den Kieselsäure-. Wasser- und Kalkerdegehalt. 



Die Analysen ergaben: 





a) nach 



b) G. Wagner. 



C) 0. SCHIEF- 



ä) 



Knop. 



Meitzendorf. 



FERDECKER. 







Si0 3 



16,30 



17,42 



17,7 



16,38 



16,04 



A10 3 



43,95 



44,18 



43,6 







Fe0 3 



2,81 



3,53 



2,9 



3,00 



2,10 



CaO 



13,26 



11,95 



11,5 



11,49 



11,50 



MgO 



19,31 



20,61 



20,9 







Na 2 



0,61 











H 2 Ö 



4,33 



2,61 



2,5 



1,35 



2,08 





100,57 



100,30 



99,1. 







Diese Analysen weichen nur wenig von der Meitzendorf^ 

 ab. Die grossen Schwankungen des geringen Glühverlustes deu- 

 ten vielleicht darauf hin. dass derselbe, als Wasser angesehen, 

 unwesentlich für die chemische Constitution des Xanthophyllits 

 ist. Die zur Wasserbestimmung verwendete Substanz wurde stets 

 vorher bei 1 10° getrocknet. Unter dem Mikroskope waren aller- 

 dings Schaaren von Fliissigkeits-Einschlüssen zu bemerken. 



Aus dem Mittel der Analysen b und c wurden die folgenden 

 Sauerstoff-Mengen der einzelnen Bestandteile gefunden: 



1 4 



2,3 9,2 



1,2 4,8 



Das SauerstofTverhältniss von Si0 2 : R0 3 : RO kommt dem 

 von 4:9:5 sehr nahe. Man kann daraus die Formel 



2(RO, Si0 2 ) + 3(RO, ß0 3 ) = 2(RSi0 3 ) + 3(RR0 4 ) 

 ableiten, welcher zufolge Xanthophy Hit als eine Verbindung 

 von 2 Molekülen Pyroxen oder Amphibol mit 3 Molekülen 

 Spinell betrachtet weiden darf. 



Wenn der Xanthophyllit Krystalle von Diamant eingeschlos- 

 sen enthielte, so müssten sich diese bei der abgeschiedenen Kie- 

 selsäure finden. Mit Sorgfalt habe ich die Kieselsäure untersucht, 

 diese theils mit Fluorwasserstoff verflüchtigt, theils in Natronlauge 

 gelöst und den höchst geringen Rückstand , welcher meist aus 

 wenigen Quarzsplittern bestand, mikroskopisch geprüft. Niemals 



Si0 2 Säuerst. 9,3 9,3 



AIÖ3 „ 20,4 j 



Fe0 3 „ 0,7 j d H 



CaO „ 3,3 j 



MgO „ 8,3 H ' b 



